Antimicrobial surface
একটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠ একটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট দ্বারা আবৃত থাকে যা কোনও উপাদানের পৃষ্ঠে অণুজীবের বৃদ্ধির ক্ষমতাকে বাধা দেয়। ক্লিনিক, শিল্প এবং এমনকি বাড়ি সহ বিভিন্ন সেটিংসে সম্ভাব্য ব্যবহারের জন্য এই ধরনের পৃষ্ঠগুলি আরও ব্যাপকভাবে তদন্ত করা হচ্ছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল আবরণের সবচেয়ে সাধারণ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হাসপাতাল সম্পর্কিত সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জামগুলির জীবাণুমুক্তকরণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা সেটিংসে হয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 100,000 মৃত্যুর জন্য দায়ী। চিকিৎসা সরঞ্জাম ছাড়াও, লিনেন এবং পোশাক মানবদেহের সংস্পর্শে আসার সময় অনেক ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক এবং ভাইরাস বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে পারে যা সংক্রামক রোগের সংক্রমণের অনুমতি দেয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে কার্যকরী হয়। একটি আবরণ এমন একটি পৃষ্ঠে প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে একটি রাসায়নিক যৌগ রয়েছে যা অণুজীবের জন্য বিষাক্ত। বিকল্পভাবে, একটি পলিমার বা পলিপেপটাইড শোষণ করে এবং/অথবা তার মাইক্রো এবং ন্যানোস্ট্রাকচার পরিবর্তন করে একটি পৃষ্ঠকে কার্যকরী করা সম্ভব। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠের একটি উদ্ভাবন হল আবিষ্কার যে তামা এবং এর মিশ্র ধাতু (পিতল, ব্রোঞ্জ, কাপ্রোনিকেল, তামা-নিকেল-দস্তা এবং অন্যান্য) হল প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান যার সূক্ষ্মজীবের বিস্তৃত পরিসর ধ্বংস করার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ই. কোলাই ও157: এইচ7, মেথিসিলিন-প্রতিরোধী স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস (এম. আর. এস. এ), স্ট্যাফিলোকক্কাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম ডিফিসাইল, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস, অ্যাডেনোভাইরাস এবং ছত্রাক ধ্বংস করতে তামার কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রচুর পিয়ার-পর্যালোচিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কার্যকারিতা গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য শিল্প ছাড়াও, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠগুলি তাদের পৃষ্ঠগুলি পরিষ্কার রাখার ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। হয় পৃষ্ঠের ভৌত প্রকৃতি, অথবা রাসায়নিক গঠনকে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে যা বিভিন্ন কারণে অণুজীবের দ্বারা বসবাস করা যায় না। আলোক অনুঘটক পদার্থগুলি অনেক অণুজীবকে হত্যা করার ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং তাই স্ব-পরিষ্কার পৃষ্ঠের পাশাপাশি বায়ু পরিষ্কার, জল পরিশোধন এবং টিউমার বিরোধী ক্রিয়াকলাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ প্রক্রিয়া সিলভার সিলভার আয়নগুলি এনজাইমের থাইওল গ্রুপের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় এবং সেগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে, যার ফলে কোষের মৃত্যু হয়। এই আয়নগুলি ইস্ট অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজেনেসের মতো অক্সিডেটিভ এনজাইমগুলিকে প্রতিরোধ করতে পারে। রৌপ্য আয়নগুলি ফটোডায়নামিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা পাইরিমিডিন ডাইমেরাইজেশন বাড়ানোর জন্য ডিএনএর সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে এবং সম্ভবত ডিএনএ প্রতিলিপি প্রতিরোধ করতেও দেখানো হয়েছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল হিসাবে রূপার ব্যবহার ভালভাবে নথিভুক্ত। তামা তামার অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রক্রিয়া কয়েক দশক ধরে অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং এখনও তদন্তাধীন রয়েছে। সম্ভাব্য প্রক্রিয়াগুলির একটি সারসংক্ষেপ এখানে পাওয়া যায়ঃ তামার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিয়ার copper#Mechanisms-এর অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য। গবেষকরা আজ বিশ্বাস করেন যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ একটি কোষের অভ্যন্তরে তামার মাত্রা বৃদ্ধি জারণ চাপ এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড উৎপাদনের কারণ হয়। এই পরিস্থিতিতে, তামা তথাকথিত ফেন্টন-ধরনের বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে-একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া যা কোষের জারণকারী ক্ষতি করে। অতিরিক্ত তামার কারণে জীবাণুগুলির ঝিল্লির অখণ্ডতা হ্রাস পায়, যার ফলে পটাসিয়াম এবং গ্লুটামেটের মতো নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় কোষের পুষ্টি লিকেজ হয়। এটি নির্জলীকরণ এবং পরবর্তী কোষের মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। যদিও অনেক প্রোটিন ফাংশনের জন্য তামার প্রয়োজন হয়, একটি অতিরিক্ত পরিস্থিতিতে (তামার খাদ পৃষ্ঠের মতো), তামা প্রোটিনের সাথে আবদ্ধ হয় যা তাদের কার্যকারিতার জন্য তামার প্রয়োজন হয় না। এই "অনুপযুক্ত" বাঁধাই প্রোটিনের কার্যকারিতা হ্রাস এবং/অথবা অকার্যকর অংশে প্রোটিনের ভাঙ্গনের দিকে পরিচালিত করে। অর্গানোসিলেন্স পৃষ্ঠে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত অণুর একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করে, যা সংস্পর্শে এলে কোষের প্রাচীর ভেঙে দেয়। এটি তাদের কাঠামোর কারণে যা একটি হাইড্রোফোবিক উপাদান এবং একটি ক্যাশনিক উপাদান নিয়ে গঠিত। যদিও হাইড্রোফোবিক উপাদানটি প্রথমে আনুগত্যকে প্রতিরোধ করতে পারে, এটি কোষ প্রাচীরের সাথেও আন্তঃসংযোগ করতে পারে, যার ফাটল ক্যাটিয়ানিক উপাদান দ্বারা সহায়তা করে। পুষ্টি গ্রহণ ই. কোলাই এবং এস. অরিয়াসের বৃদ্ধির হার অ-অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠে পুষ্টির ঘনত্ব থেকে স্বাধীন বলে দেখা গেছে। এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে নোভারন এজি 300 (সিলভার সোডিয়াম হাইড্রোজেন জিরকোনিয়াম ফসফেট)-এর মতো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টগুলি পুষ্টির ঘনত্ব বেশি হলে ই. কোলাই বা এস. অরিয়াসের বৃদ্ধির হারকে বাধা দেয় না, তবে সেগুলি যেমন কমে যায় তেমন করে। এই ফলাফলটি কোষের পুষ্টির গ্রহণ বা ব্যবহারের দক্ষতা সীমিত করার সম্ভাব্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পদ্ধতির দিকে পরিচালিত করে। কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগ ডাইমিথাইলওক্টেডেসিল (3-ট্রাইমেথোক্সিসিলিল প্রোপাইল) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড (সি-কিউএসি)-এর কোনও পৃষ্ঠের সাথে সমযোজী বন্ধনে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ পাওয়া গেছে। অন্যান্য অনেক কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম যৌগের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে জানা যায় (যেমন। অ্যালকাইলডিমিথাইলবেঞ্জাইল্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং ডাইডেসিলডিমিথাইল্যামোনিয়াম ক্লোরাইড)। এই শেষ দুটি হল ঝিল্লি সক্রিয় যৌগ; এস. অরিয়াসের বিরুদ্ধে প্রথমটি বাইরের ঝিল্লিতে এস. অরিয়াস কোষের একক একস্তর আবরণ গঠন করে, এবং দ্বিতীয়টি একটি দ্বৈত একস্তর গঠন করে। এর ফলে কোষের ফুটো হয় এবং এই ক্রমে ইন্ট্রাসেলুলার পটাসিয়াম এবং 260 এনএম-শোষণকারী পুলের মোট মুক্তি হয়। সিলেক্টিভিটি সংজ্ঞা অনুসারে, "অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল" বলতে এমন কিছু বোঝায় যা একটি অণুজীবের জন্য ক্ষতিকারক। যেহেতু একটি অণুজীবের (বা অণুজীবের) সংজ্ঞা খুব সাধারণ, তাই "অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল" কিছু উপকারী থেকে ক্ষতিকারক পর্যন্ত বিভিন্ন জীবের বিরুদ্ধে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে এবং এতে স্তন্যপায়ী কোষ এবং সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া এবং ছত্রাকের মতো রোগের সাথে সম্পর্কিত কোষের ধরন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। সিলেক্টিভিটি বলতে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বা শ্রেণীর জীবের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাকে বোঝায়। প্রয়োগের উপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট কিছু অণুজীবের বিরুদ্ধে নির্বাচিতভাবে লড়াই করার ক্ষমতা এবং অন্যদের বিরুদ্ধে সামান্য ক্ষতিকারক প্রভাব একটি নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে একটি নির্দিষ্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠের কার্যকারিতা নির্ধারণ করে। কোনও পৃষ্ঠে ব্যাকটেরিয়া কোষের বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি প্রধান উপায় হল সেই পৃষ্ঠের সাথে কোষের প্রাথমিক সংযুক্তি রোধ করা। কিছু আবরণ যা এটি সম্পন্ন করে তার মধ্যে রয়েছে ক্লোরহেক্সিডাইন যুক্ত হাইড্রক্সিপাটাইট আবরণ, একটি অ্যানোডাইজড পৃষ্ঠে ক্লোরহেক্সিডাইনযুক্ত পলিল্যাক্টাইড আবরণ এবং ক্লোরহেক্সিডিনের সাথে পলিমার এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট আবরণ। অ্যান্টিবায়োটিক আবরণ ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করার আরেকটি উপায় প্রদান করে। জেন্টামাইসিন একটি অ্যান্টিবায়োটিক যার তুলনামূলকভাবে বিস্তৃত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বর্ণালী রয়েছে। এছাড়াও, জেন্টামাইসিন হল বিরল ধরনের থার্মো স্থিতিশীল অ্যান্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে একটি এবং তাই এটি টাইটানিয়াম ইমপ্লান্টের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকগুলির মধ্যে একটি। বিস্তৃত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বর্ণালী সহ অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকগুলি হল সেফালোথিন, কার্বেনিসিলিন, অ্যামোক্সিসিলিন, সেফাম্যান্ডোল, টোব্রামাইসিন এবং ভ্যানকোমাইসিন। তামা এবং তামার মিশ্র পৃষ্ঠগুলি ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করার জন্য একটি কার্যকর উপায়। স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, এন্টারোব্যাক্টর অ্যারোজেনেস, মেথিসিলিন-প্রতিরোধী স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস (এম. আর. এস. এ), এসচেরিচিয়া কোলাই 0157: এইচ7, এবং সিউডোমোনাস এরুগিনোসার উপর মার্কিন ইপিএ-তত্ত্বাবধানে বিস্তৃত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কার্যকারিতা পরীক্ষাগুলি নির্ধারণ করেছে যে নিয়মিত পরিষ্কার করার সময়, প্রায় 355 টি বিভিন্ন ইপিএ-নিবন্ধিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার মিশ্র পৃষ্ঠগুলিঃ ক্রমাগত ব্যাকটিরিয়া দূষণ হ্রাস করে, এক্সপোজারের দুই ঘন্টার মধ্যে 99.9% হ্রাস অর্জন করে; এক্সপোজারের দুই ঘন্টার মধ্যে গ্রাম-নেতিবাচক এবং গ্রাম-পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার 99.9% এর চেয়ে বেশি হত্যা করে; ক্রমাগত এবং চলমান অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিয়া সরবরাহ করে। দেখুনঃ মূল নিবন্ধের জন্য অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার স্পর্শ পৃষ্ঠ। ভাইরাল ইনহিবিটার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস প্রধানত কাশি বা হাঁচি দেওয়ার সময় উৎপাদিত বায়ুবাহিত ফোঁটাগুলির মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে। যাইহোক, কোনও ব্যক্তি যখন কোনও বস্তু বা পৃষ্ঠের উপর থাকা শ্বাসযন্ত্রের ফোঁটাগুলি স্পর্শ করেন তখনও ভাইরাসগুলি সংক্রামিত হতে পারে। এই পর্যায়ে একটি অ্যান্টিভাইরাল পৃষ্ঠ একটি ভাইরাসের বিস্তার কমাতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। হাইড্রোফোবিক লং-চেইনড পলিকেশন এন, এন ডোডেসিল, মিথাইল-পলিইথাইলিনিমিন (এন, এন-ডোডেসিল, মিথাইল-পিইআই) দিয়ে আঁকা কাচের স্লাইডগুলি জলবাহিত ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসগুলির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক, যার মধ্যে কেবল বন্য-ধরনের মানুষ এবং এভিয়ান স্ট্রেনই নয়, তাদের নিউরামিনিডেজ মিউট্যান্টগুলিও রয়েছে যা অ্যান্টি-ইনফ্লুয়েঞ্জা ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী। তামার খাদ পৃষ্ঠগুলি তাদের অ্যান্টিভাইরাল কার্যকারিতার জন্য তদন্ত করা হয়েছে। তামার উপর এক ঘন্টা ধরে ইনকিউবেশনের পরে, সক্রিয় ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস কণা 75 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ছয় ঘন্টা পর, তামার উপর কণাগুলি 99.999% হ্রাস পায়। এছাড়াও, অ্যাডেনোভাইরাস কণাগুলির 75 শতাংশ তামার (সি11000) উপর 1 ঘন্টার মধ্যে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। ছয় ঘন্টার মধ্যে, 99.999% অ্যাডেনোভাইরাস কণা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ফাঙ্গাল ইনহিবিটার একটি ক্রোমোগ্রানিন এ-উদ্ভূত অ্যান্টিফাঙ্গাল পেপটাইড (সিজিএ 47-66, ক্রোমোফাঙ্গিন) যখন কোনও পৃষ্ঠে এম্বেড করা হয় তখন ছত্রাকের ঝিল্লির সাথে মিথস্ক্রিয়া করে এবং এর ফলে কোষে প্রবেশ করে অ্যান্টিফাঙ্গাল ক্রিয়াকলাপ দেখানো হয়েছে। উপরন্তু, ইন ভিট্রো গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ধরনের অ্যান্টিফাঙ্গাল আবরণ ইস্ট ক্যান্ডিডা অ্যালবিক্যানের বৃদ্ধিকে 65 শতাংশ বাধা দিতে এবং ফিলামেন্টাস ছত্রাক নিউরোস্পোরা ক্রাসার বিস্তারকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে সক্ষম। তামা এবং তামার খাদ পৃষ্ঠগুলি অ্যাস্পারগিলাস এস. পি. পি., ফুসারিয়াম এস. পি. পি., পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনম, অ্যাস্পারগিলাস নাইজার এবং ক্যান্ডিডা অ্যালবিক্যানস ছত্রাকের বীজাণুর একটি ডাই-অফ প্রদর্শন করেছে। অতএব, শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় তামার মিশ্র ধাতু (অ-ছত্রাক ধাতুর পরিবর্তে) ব্যবহার করে মানুষের সংক্রমণের কারণ হওয়া ছত্রাকের বিস্তার রোধে সহায়তা করার সম্ভাবনা আরও তদন্তের যোগ্য। পৃষ্ঠের পরিবর্তন শারীরিক পরিবর্তন পৃষ্ঠের রুক্ষতা কোনও পৃষ্ঠের ভৌত টপোলজি ব্যাকটেরিয়ার জন্য কার্যকর পরিবেশ নির্ধারণ করবে। এটি একটি অণুজীবের তার পৃষ্ঠে আটকে থাকার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করতে পারে। তন্তুগুলির মধ্যে অন্তরালীয় ব্যবধানের প্রাচুর্যের কারণে বস্ত্রের পৃষ্ঠতলগুলি, জীবাণুগুলির পক্ষে আঁকড়ে ধরে রাখা খুব সহজ। পর্যবেক্ষিত স্পর্শ কোণের উপর পৃষ্ঠের রুক্ষতা কতটা নির্ভরশীল তা গণনা করার জন্য ওয়েঞ্জেল মডেল তৈরি করা হয়েছিল। যে পৃষ্ঠগুলি পারমাণবিকভাবে মসৃণ নয় সেগুলি একটি পর্যবেক্ষিত যোগাযোগ কোণ প্রদর্শন করবে যা পৃষ্ঠের প্রকৃত যোগাযোগ কোণ থেকে পরিবর্তিত হয়। সমীকরণটি এভাবে প্রকাশ করা হয়ঃ যেখানে R হল পৃষ্ঠের প্রকৃত আয়তনের সাথে একটি পৃষ্ঠের পর্যবেক্ষিত আয়তনের অনুপাত এবং θ হল একটি আদর্শ পৃষ্ঠের জন্য সংজ্ঞায়িত ইয়ং-এর যোগাযোগ কোণ। ওয়েটিং দেখুন। পৃষ্ঠের শারীরিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, অ্যান্টিভাইরাল পৃষ্ঠটি পৃষ্ঠের উপর মাইক্রোপিলার সাজিয়ে ডিজাইন করা যেতে পারে। রাসায়নিক পরিবর্তন কার্যকরী পলিমারের গ্রাফ্টিংয়ের মাধ্যমে পলিমারগুলিকে পৃষ্ঠের উপর এবং/অথবা পৃষ্ঠ থেকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ গ্রাফ্টিং করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ দুটি মূল পদ্ধতির মধ্যে একটির মাধ্যমে কোয়াটারনারি অ্যামাইন কার্যকরী গোষ্ঠী দিয়ে শেষ করা হয়। এই পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে-"গ্রাফ্টিং টু" এবং "গ্রাফ্টিং ফ্রম"-পলিমারগুলি রাসায়নিকভাবে একটি কঠিন পৃষ্ঠের সাথে আবদ্ধ হতে পারে এবং এইভাবে পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলি (অর্থাৎ। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কার্যকলাপ) নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম আয়নযুক্ত পলিমার (পি. কিউ. এ) কোষের ঝিল্লির সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে কোষ এবং বীজাণুগুলিকে কার্যকরভাবে হত্যা করতে প্রমাণিত হয়েছে। জৈবভাবে সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনযুক্ত মনোমারকে কোয়াটারনাইজ করা যেতে পারে। এই মনোমারগুলি, উদাহরণস্বরূপ 2-ডাইমিথাইলামিনোইথাইল মেথাক্রিলেট (ডি. এম. এ. ই. এম. এ) বা 4-ভিনাইল পাইরিডিন (4-ভি. পি) পরবর্তীকালে এ. টি. আর. পি দিয়ে পলিমারাইজ করা যেতে পারে। এইভাবে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠগুলি "গ্রাফ্টিং টু" বা "গ্রাফ্টিং ফ্রম" পদ্ধতির মাধ্যমে প্রস্তুত করা যেতে পারে। দ্রবণ থেকে একটি পৃষ্ঠের সাথে একটি পলিমার অণুর শক্তিশালী শোষণ বা রাসায়নিক বন্ধন জড়িত করার জন্য গ্রাফ্টিং-এর উপর গ্রাফ্টিং। এই প্রক্রিয়াটি সাধারণত একটি কাপলিং এজেন্টের মাধ্যমে অর্জন করা হয় যা পৃষ্ঠের একটি হ্যান্ডেলকে চেইন টার্মিনির যে কোনও একটিতে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সাথে সংযুক্ত করে। যদিও সহজ, এই পদ্ধতিটি ইতিমধ্যেই সংযুক্ত পলিমার কয়েল থেকে স্টেরিক প্রতিবন্ধকতার ফলে তুলনামূলকভাবে কম গ্রাফ্টিং ঘনত্বের অসুবিধায় ভুগছে। সংযুক্তির পরে, সব ক্ষেত্রেই, পলিমারগুলি সাধারণত একটি ব্রাশ বা মাশরুম গঠন ধরে নিয়ে তাদের এনট্রপিকে সর্বাধিক করার চেষ্টা করে। এইভাবে, সম্ভাব্য বাঁধাই সাইটগুলি এই "মাশরুম ডোমেনের" অধীনে অ্যাক্সেসযোগ্য হয়ে ওঠে। পি. ডি. এম. ই. এ. এম. এ/পি. টি. এম. এস. পি. এম. এ ব্লক কপোলিমারের মতো প্রাক-সংশ্লেষিত পলিমারগুলি কোনও পৃষ্ঠে স্থির করা যেতে পারে (অর্থাৎ। কাচ) পলিমার ধারণকারী একটি জলীয় দ্রবণে কেবল পৃষ্ঠকে নিমজ্জিত করে। এই ধরনের একটি প্রক্রিয়ার জন্য, গ্রাফ্টিং ঘনত্ব নির্ভর করে পলিমারের ঘনত্ব এবং আণবিক ওজনের পাশাপাশি দ্রবণে পৃষ্ঠটি কতটা সময় নিমজ্জিত হয়েছিল তার উপর। যেমনটি আশা করা হয়েছিল, গ্রাফ্টিং ঘনত্ব এবং আণবিক ওজনের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। যেহেতু অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়ামের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে, তাই গ্রাফ্টিং ঘনত্ব এবং আণবিক ওজন বিরোধী কারণগুলিকে উপস্থাপন করে যা উচ্চ কার্যকারিতা অর্জনের জন্য পরিচালনা করা যেতে পারে। সরাসরি পৃষ্ঠে পলিমারাইজ করার মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যেতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে গ্রাফটিং ফ্রম বা সারফেস-ইনিশিয়েটেড পলিমারাইজেশন (এসআইপি) বলা হয়। নামটি থেকে বোঝা যায়, সূচনাকারী অণুগুলিকে অবশ্যই কঠিন পৃষ্ঠে স্থির থাকতে হবে। অন্যান্য পলিমারাইজেশন পদ্ধতির মতো, এস. আই. পি-কে র্যাডিকেল, অ্যানায়োনিক বা ক্যাশনিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য তৈরি করা যেতে পারে এবং বিপরীতমুখী সংযোজন স্থানান্তর পলিমারাইজেশন (আর. এ. এফ. টি), পরমাণু স্থানান্তর র্যাডিকেল পলিমারাইজেশন (এ. টি. আর. পি), বা নাইট্রক্সাইড-মধ্যস্থ কৌশল ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। একটি নিয়ন্ত্রিত পলিমারাইজেশন প্রসারিত কনফরমেশন পলিমার কাঠামো গঠনের অনুমতি দেয় যা গ্রাফ্টিং ঘনত্বকে সর্বাধিক করে এবং এইভাবে বায়োসাইডাল দক্ষতা অর্জন করে। এই প্রক্রিয়াটি উচ্চ আণবিক ওজনের পলিমারের উচ্চ ঘনত্ব গ্রাফ্টিংয়ের অনুমতি দেয় যা কার্যকারিতা আরও উন্নত করে। সুপারহাইড্রোফোবিক পৃষ্ঠতল হল একটি নিম্ন শক্তির, সাধারণত রুক্ষ পৃষ্ঠ যার উপর জলের যোগাযোগ কোণ> 150°। হাইড্রোকার্বনের মতো অ-মেরু পদার্থগুলিতে ঐতিহ্যগতভাবে তুলনামূলকভাবে কম পৃষ্ঠ শক্তি থাকে, তবে এই বৈশিষ্ট্যটি একা সুপারহাইড্রোফোবিসিটি অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। সুপারহাইড্রোফোবিক পৃষ্ঠতল বিভিন্ন উপায়ে তৈরি করা যেতে পারে, তবে বেশিরভাগ সংশ্লেষণ কৌশল প্রাকৃতিক নকশা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। ক্যাসি-ব্যাক্সটার মডেল সুপারহাইড্রপবিসিটির জন্য একটি ব্যাখ্যা প্রদান করে-একটি রুক্ষ পৃষ্ঠের মাইক্রোগ্রুভগুলিতে আটকা পড়া বায়ু বায়ু এবং মাইক্রোপ্রোট্রুশনের শীর্ষ নিয়ে গঠিত একটি "যৌগিক" পৃষ্ঠ তৈরি করে। এই কাঠামোটি বজায় রাখা হয় কারণ বৈশিষ্ট্যগুলির স্কেল হ্রাস পায়, এইভাবে সুপারহাইড্রোফোবিক পৃষ্ঠগুলির সংশ্লেষণের অনেক পদ্ধতি ফ্র্যাক্টাল অবদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। মোমের দৃঢ়ীকরণ, লিথোগ্রাফি, বাষ্প জমা, টেমপ্লেট পদ্ধতি, পলিমার পুনঃনিশ্চিতকরণ, অবনমন, প্লাজমা, ইলেক্ট্রোস্পিনিং, সল-জেল প্রক্রিয়াকরণ, তড়িৎরাসায়ন পদ্ধতি, হাইড্রোথার্মাল সংশ্লেষণ, স্তর-দ্বারা-স্তর জমা এবং এক-পাত্র প্রতিক্রিয়া হল সুপারহাইড্রোফোবিক পৃষ্ঠ তৈরি করার পদ্ধতি যা প্রস্তাবিত হয়েছে। একটি পৃষ্ঠতল সুপারহাইড্রোফোবিক তৈরি করা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ প্রদানের একটি কার্যকর উপায়কে উপস্থাপন করে। একটি নিষ্ক্রিয় অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রভাব জীবাণুগুলির পৃষ্ঠে আটকে থাকার দুর্বল ক্ষমতার ফলস্বরূপ হয়। সুপারহাইড্রপবাইক বস্ত্রের ক্ষেত্রটি এর সুবিধা নেয় এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল আবরণ হিসাবে সম্ভাব্য প্রয়োগ থাকতে পারে। ফ্লোরোকার্বন ফ্লোরোকার্বন এবং বিশেষত পারফ্লোরোকার্বন অত্যন্ত কম পৃষ্ঠ শক্তির কারণে সুপারহাইড্রোফোবিক পৃষ্ঠ তৈরির জন্য দুর্দান্ত স্তর উপাদান। এই ধরনের পদার্থ হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হাইড্রোকার্বনের ফ্লোরিন পরমাণু দ্বারা সংশ্লেষিত হয়। ন্যানোমেটারিয়ালগুলি তাদের অসাধারণ আচরণের কারণে বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয়। ন্যানোমেটারিয়ালগুলির অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল প্রকৃতির কারণে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল আবরণের জন্য ব্যবহার করার ক্ষমতা নিয়ে আরও গবেষণা করা হচ্ছে। বেশ কয়েকটি শারীরিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপকে উৎসাহিত করে। যাইহোক, বেশিরভাগ ধাতব আয়নগুলির অক্সিজেন র্যাডিকেল তৈরি করার ক্ষমতা রয়েছে, এইভাবে আণবিক অক্সিজেন তৈরি করে যা ব্যাকটেরিয়ার জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। আবরণ স্ব-পরিষ্কার আবরণ আলোক-অনুঘটক আবরণগুলি হল সেগুলি যা উপাদানগুলি (সংযোজনকারী) অন্তর্ভুক্ত করে যা সাধারণত একটি মুক্ত মূলক পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুঘটক করে, যখন আলো দ্বারা উত্তেজিত হয়। কোনও পদার্থের আলোক-অনুঘটক ক্রিয়াকলাপ (পি. সি. এ) অতি-বেগুনি আলোর সংস্পর্শে এলে একটি ইলেক্ট্রন গর্ত জোড়া তৈরি করার উপাদানটির ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তার প্রতিক্রিয়াশীল সম্ভাবনার একটি পরিমাপ প্রদান করে। গঠিত মুক্ত র্যাডিকেলগুলি জারিত হতে পারে এবং তাই জৈব পদার্থগুলিকে ভেঙে দিতে পারে, যেমন জলবাহিত আবরণে পাওয়া ল্যাটেক্স বাইন্ডার। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল আবরণ ব্যবস্থা তাদের গঠনে ফটোক্যাটালাইটিকভাবে সক্রিয় যৌগগুলি অন্তর্ভুক্ত করে এর সুবিধা নেয় (অর্থাৎ। টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড) যা সময়ের সাথে সাথে আবরণটিকে "ফ্লেক" করে দেয়। এই ফ্লেক্সগুলি জীবাণুগুলিকে তাদের সাথে বহন করে, একটি "পরিষ্কার" আবরণ রেখে যায়। এই ধরনের ব্যবস্থাগুলিকে প্রায়শই স্ব-পরিচ্ছন্নতা হিসাবে বর্ণনা করা হয়। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল অ্যাডিটিভ সরাসরি কোনও পৃষ্ঠকে ডোপ করার পরিবর্তে, বায়োসাইড বা সিলভার ন্যানো পার্টিকেলের মতো অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্টযুক্ত আবরণ প্রয়োগ করে কোনও পৃষ্ঠে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ দেওয়া যেতে পারে। পরেরটির ক্ষেত্রে, ন্যানো পার্টিকেলগুলি তাদের অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল প্রভাবের পাশাপাশি লেপের কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যগুলিতে উপকারী প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইডস (এএমপি) অনেক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে কারণ এগুলি মাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের বিকাশের জন্য অনেক কম সংবেদনশীল। অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিকগুলি ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধের জন্য সংবেদনশীল হতে পারে, যেমন বহু-প্রতিরোধী স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস (এম. আর. এস. এ) যা স্বাস্থ্যসেবা শিল্পে একটি সাধারণ ধ্বংসাবশেষ হিসাবে পরিচিত, যেখানে অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেনগুলি স্থানীয় নদী বা উপসাগরে বর্জ্য জল চিকিত্সার জন্য আরও উদ্বেগের বিষয় হয়ে উঠেছে। রাসায়নিক বা শারীরিক সংযুক্তির মাধ্যমে কোনও পৃষ্ঠে এএমপিগুলি কার্যকরী করা যেতে পারে। বিপরীতভাবে চার্জ করা পলিমারিক স্তর ব্যবহার করে এবং তাদের মধ্যে পলিপেপটাইড স্যান্ডউইচ করে এএমপিগুলি শারীরিকভাবে সংযুক্ত করা যেতে পারে। পুনরাবৃত্ত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিয়াকলাপের জন্য এএমপি-র একাধিক স্তর অর্জন করতে এটি পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে। তবে, এই পদ্ধতির কিছু দুর্বলতা রয়েছে। সমাবেশের পুরুত্ব এবং পলিমার-পেপটাইড মিথস্ক্রিয়া পেপটাইডের ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে বিস্তারকে প্রভাবিত করতে পারে। শোষণ কৌশলের কার্যকারিতা নির্ধারণের জন্য আরও গবেষণা করা উচিত। যাইহোক, এএমপি-র রাসায়নিক সংযুক্তিও ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করা হয়। এএমপিগুলি একটি পৃষ্ঠের সাথে সমযোজীভাবে আবদ্ধ হতে পারে, যা পেপটাইডের "লিচিং প্রভাব" হ্রাস করে। পেপটাইড সাধারণত একটি খুব সক্রিয় রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা সংযুক্ত থাকে, এইভাবে একটি খুব স্থিতিশীল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠ গঠন করে। পলিথিলিন গ্লাইকোল (পি. ই. জি)-এর মতো পলিমার রজন দিয়ে প্রথমে পৃষ্ঠকে কার্যকরী করা যেতে পারে। সাম্প্রতিক গবেষণায় অন্তঃসত্ত্বা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইডের অনুরূপ প্রক্রিয়া সহ সিন্থেটিক পলিমার এবং ন্যানোমেটারিয়াল উৎপাদনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। স্পর্শ পৃষ্ঠতল অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্পর্শ পৃষ্ঠতলের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠতল (যেমন দরজার নোব, রেলিং, ট্রে টেবিল ইত্যাদি)। যা প্রায়শই কর্মক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনে লোকেরা স্পর্শ করে, বিশেষত (উদাহরণস্বরূপ) হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিতে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার মিশ্র স্পর্শ পৃষ্ঠগুলি এমন পৃষ্ঠতল যা ধাতব তামা বা তামার মিশ্র ধাতু থেকে তৈরি করা হয়, যেমন পিতল এবং ব্রোঞ্জ। তামা এবং তামার মিশ্র ধাতুগুলির ক্ষতিকারক জীবাণুগুলিকে তুলনামূলকভাবে দ্রুত মেরে ফেলার প্রাকৃতিক ক্ষমতা রয়েছে-প্রায়শই দুই ঘন্টা বা তারও কম সময়ের মধ্যে (অর্থাৎ। তামার খাদ পৃষ্ঠতলগুলি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল)। তামার সাথে সম্পর্কিত বেশিরভাগ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল কার্যকারিতা কাজ সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থাম্ব্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (যুক্তরাজ্য), স্টেলেনবোশ বিশ্ববিদ্যালয় (দক্ষিণ আফ্রিকা), পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় (ভারত), চিলি বিশ্ববিদ্যালয় (চিলি), কিটাসাতো বিশ্ববিদ্যালয় (জাপান), কোয়েম্ব্রা বিশ্ববিদ্যালয় (পর্তুগাল), এবং নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটিতে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) পরিচালিত হয়েছে বা চলছে। যুক্তরাজ্য, চিলি, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাসপাতালগুলিতে নোসোকোমিয়াল সংক্রমণের ঘটনা কমাতে তামার মিশ্র ধাতুগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়নের ক্লিনিকাল ট্রায়াল চলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা (ই. পি. এ) জনস্বাস্থ্যের সুবিধার সাথে "অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপকরণ" হিসাবে 355টি বিভিন্ন তামার মিশ্র ধাতু নিবন্ধনের অনুমোদন দিয়েছে। কার্যকরী অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পৃষ্ঠের নকশা করার জন্য প্রাথমিক অণুজীব-পৃষ্ঠের আঠালো প্রক্রিয়া সম্পর্কে গভীরভাবে বোঝার প্রয়োজন। নির্জীব নমুনার জন্য স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি (এস. ই. এম) ব্যবহার করা হয়। ব্যাকটেরিয়াল কলোনি গঠনকারী ইউনিট (সি. এফ. ইউ) গণনার জন্য রাতারাতি ইনকিউবেশন প্রয়োজন এবং কঠিন মাধ্যমে সহজেই বৃদ্ধি পাওয়া ব্যাকটেরিয়া সনাক্ত করে। আণবিক গতিবিদ্যা (এমডি) সিমুলেশনটি ইঞ্জিনিয়ারড সাবস্ট্রেটগুলির সাথে পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, টাইম-ল্যাপস ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপি চিত্রগুলির পরিমাণ নির্ধারণের সাথে যা এক ঘন্টার মধ্যে প্রক্রিয়া করা যেতে পারে। যোগাযোগ কোণ পরিমাপ কোষের দেয়াল ফেটে যাওয়ার জন্য মাইক্রো/ন্যানো-স্তম্ভের ব্যবহার চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি জলীয় পরিবেশের সংস্পর্শে একটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল লেপ বা একটি স্ব-জীবাণুনাশক উপাদানের স্ট্রিমিং সম্ভাব্য পদ্ধতির মাধ্যমে জিটা সম্ভাবনার বিশ্লেষণ, অথবা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাডিটিভের ন্যানো পার্টিকেল বিচ্ছুরণের ইলেক্ট্রোফোরেটিক আলোর বিচ্ছুরণ দ্বারা পৃষ্ঠ এবং ইন্টারফেসিয়াল চার্জ সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ করে এবং মাইক্রোঅর্গানিজমস-এর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণ বা বিকর্ষণের পূর্বাভাস দেওয়া যাক। অ্যাপ্লিকেশন ওয়াটার ট্রিটমেন্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল পেপটাইড এবং চিটোসান প্রাকৃতিকভাবে ঘটে যাওয়া চিটিন এবং কিছু পেপটাইড অতীতে তাদের অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বীকৃত হয়েছে। আজ, এই উপকরণগুলি কম খরচে জীবাণুমুক্তকরণ অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য ন্যানোপার্টিকেলে ইঞ্জিনিয়ার করা হয়। প্রাকৃতিক পেপটাইডগুলি ব্যাকটেরিয়া কোষের ঝিল্লিতে ন্যানো-স্কেল চ্যানেল তৈরি করে, যা আসমাটিক পতনের কারণ হয়। এই পেপটাইডগুলি এখন সংশ্লেষিত করা হয় যাতে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ন্যানোস্ট্রাকচারগুলি আকার, অঙ্গসংস্থান, আবরণ, ব্যুৎপত্তি এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় যাতে এগুলি পছন্দ মতো নির্দিষ্ট অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যবহার করা যায়। চিটোসান একটি পলিমার যা আর্থ্রোপড শেলগুলিতে চিটিন থেকে প্রাপ্ত হয় এবং এটি কিছু সময়ের জন্য তার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে, তবে পলিমারটি ন্যানো পার্টিকেলে তৈরি হওয়ার পরে আরও বেশি। চিটোসান ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাকের বিরুদ্ধে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়, তবে এটি ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে ছত্রাক এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে বেশি কার্যকর। ধনাত্মক আধানযুক্ত চিটোসান ন্যানো পার্টিকেলগুলি ঋণাত্মক আধানযুক্ত কোষের ঝিল্লির সাথে মিথস্ক্রিয়া করে, যার ফলে ঝিল্লি ব্যাপ্তিযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে আন্তঃকোষীয় উপাদানগুলি ফুটো এবং ফেটে যায়। সিলভার ন্যানো পার্টিকেলস সিলভার যৌগ এবং সিলভার আয়নগুলিও অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য দেখানোর জন্য পরিচিত এবং জল চিকিত্সা সহ বিস্তৃত প্রয়োগগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি দেখানো হয়েছে যে রূপালী আয়নগুলি ডিএনএ প্রতিলিপি প্রতিরোধ করে এবং কোষের ঝিল্লির কাঠামো এবং ব্যাপ্তিযোগ্যতাকে প্রভাবিত করে। সিলভার এছাড়াও ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলির ইউভি নিষ্ক্রিয়তার দিকে পরিচালিত করে কারণ সিলভার আয়নগুলি ইউভি-এ এবং ইউভি-সি বিকিরণের উপস্থিতিতে আলোক সক্রিয়। সিস্টিন এবং সিলভার আয়নগুলি একটি জটিল গঠন করে যা হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ফেজ এবং ব্যাকটেরিওফেজ এমএস2-এর নিষ্ক্রিয়তার দিকে পরিচালিত করে। চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক প্রয়োগ শল্যচিকিৎসা যন্ত্র এমনকি চিকিৎসা পেশাদারদের দ্বারা গৃহীত সমস্ত সতর্কতা সত্ত্বেও, একটি খোলা ফ্র্যাকচারের স্থিতিশীলতার পরে রোগীদের 13.9% পর্যন্ত এবং জয়েন্ট প্রোস্থেসিস গ্রহণকারী প্রায় 0.5-2% রোগীর মধ্যে সংক্রমণ ঘটে বলে জানা গেছে। এই সংখ্যাগুলি হ্রাস করার জন্য, এই প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলির পৃষ্ঠগুলি এই সংক্রমণের দিকে পরিচালিত করে এমন ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করার আশায় পরিবর্তন করা হয়েছে। ক্লোরহেক্সিডিন এবং ক্লোরক্সাইলেনলের অ্যান্টিসেপটিক সংমিশ্রণে টাইটানিয়াম যন্ত্রের আবরণ দিয়ে এটি অর্জন করা হয়েছে। এই অ্যান্টিসেপটিক সংমিশ্রণটি সফলভাবে পাঁচটি প্রধান জীবের বৃদ্ধি রোধ করে যা চিকিৎসা সম্পর্কিত সংক্রমণ ঘটায়, যার মধ্যে রয়েছে স্ট্যাফিলোকক্কাস এপিডার্মিডিস, মেথিসিলিন-প্রতিরোধী স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াস, সিউডোমোনাস এরুগিনোসা, এসচেরিচিয়া কোলাই এবং ক্যান্ডিডা অ্যালবিক্যানস। মেথিসিলিন-প্রতিরোধী স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াসের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ক্রিয়াকলাপের সাথে পেপটাইড-ভিত্তিক জেল লেপ, ইঁদুরের মধ্যে টাইটানিয়াম ইমপ্লান্টের উপনিবেশকে বাধা দেয়। আলোক-অনুঘটক আবরণ টিআইও2 এবং জেডএনও-এর মতো আলোক-সক্রিয় রঞ্জকগুলি কাচ, সিরামিক এবং ইস্পাত স্তরগুলিতে স্ব-পরিষ্কার এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। জল চিকিত্সা প্রয়োগগুলিতে আলোক অনুঘটককারী জীবাণুনাশক ক্রিয়াকলাপের জন্য, দানাদার স্তর উপাদানগুলি মিশ্রিত অ্যানাটেজ/রুটাইল টিআইও 2 আবরণগুলিকে সমর্থনকারী বালির আকারে ব্যবহার করা হয়েছে। টিআইও2-এর মতো অক্সাইড অর্ধপরিবাহী আলোক অনুঘটকগুলি পদার্থের বৈদ্যুতিন ব্যান্ড-ফাঁক অতিক্রম করে আপতিত বিকিরণের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখায় যার ফলে আলোক অনুঘটক পৃষ্ঠে অধিশোষকগুলির সাথে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ইলেক্ট্রন-গর্ত জোড়া (এক্সাইটন) এবং র্যাডিক্যাল প্রজাতির গৌণ প্রজন্ম তৈরি হয় যা একটি জারণকারী বা হ্রাসকারী প্রভাব দেয় যা জীবকে অবনমিত করে। বাথরুমের টাইলস, পাকা স্ল্যাব, ডিওডোরাইজার, স্ব-পরিষ্কারের জানালা এবং আরও অনেক কিছুতে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল লেপ হিসাবে টাইটানিয়া সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তামা স্পর্শ পৃষ্ঠতল তামা মিশ্র পৃষ্ঠতলের বিভিন্ন ধরনের অণুজীব ধ্বংস করার অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ইউএস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (ইপিএ), যা সেই দেশে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট এবং উপকরণ নিয়ন্ত্রণের তদারকি করে, দেখেছে যে তামার মিশ্র ধাতু নিয়মিত পরিষ্কার করার সময় মাত্র দুই ঘন্টার মধ্যে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়ার 99.9% এর বেশি মেরে ফেলে। তামা এবং তামার মিশ্র ধাতু হল কঠিন পদার্থের অনন্য শ্রেণী কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনও কঠিন স্পর্শ পৃষ্ঠের মানুষের স্বাস্থ্য দাবি করার অনুমতি নেই (ইপিএ জনস্বাস্থ্য নিবন্ধন আগে শুধুমাত্র তরল এবং বায়বীয় পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল)। ইপিএ 355টি বিভিন্ন তামার মিশ্র যৌগকে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল নিবন্ধনের মর্যাদা দিয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োগগুলিতে, ইপিএ-অনুমোদিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে বেডরেল, হ্যান্ড্রিল, ওভার-বেড টেবিল, সিঙ্ক, কল, দরজার নোব, টয়লেট হার্ডওয়্যার, শিরায় খুঁটি, কম্পিউটার কীবোর্ড ইত্যাদি। পাবলিক ফেসিলিটি অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, ইপিএ-অনুমোদিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে হেলথ ক্লাব সরঞ্জাম, লিফট সরঞ্জাম, শপিং কার্ট হ্যান্ডেল ইত্যাদি। আবাসিক বিল্ডিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে, ইপিএ-অনুমোদিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে রান্নাঘরের পৃষ্ঠতল, বেডরেল, ফুটবোর্ড, দরজার ধাক্কা প্লেট, তোয়ালে বার, টয়লেট হার্ডওয়্যার, প্রাচীর টাইলস ইত্যাদি। গণপরিবহন সুবিধাগুলিতে, ইপিএ-অনুমোদিত অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামার পণ্যগুলির মধ্যে রয়েছে হ্যান্ড্রিল, সিঁড়ি রেল গ্র্যাব বার, চেয়ার, বেঞ্চ ইত্যাদি। ইপিএ দ্বারা জনস্বাস্থ্য দাবির সাথে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল নিবন্ধনের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এমন তামার খাদ পৃষ্ঠের পণ্যগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা এখানে পাওয়া যাবেঃ অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল তামা-খাদ স্পর্শ surfaces#Approved পণ্য। তামার মিশ্র ধাতু হাসপাতালের পরিবেশে সংক্রমণের ঘটনাকে কতটা হ্রাস করতে পারে তা মূল্যায়ন করার জন্য বর্তমানে বিশ্বজুড়ে পৃথক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার জন্য অনন্য মাইক্রোবিয়াল স্ট্রেনের উপর ক্লিনিকাল ট্রায়াল পরিচালিত হচ্ছে। 2011 সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের অর্থায়নে নিউইয়র্ক সিটির মেমোরিয়াল স্লোন-কেটারিং ক্যান্সার সেন্টার, সাউথ ক্যারোলিনার মেডিকেল ইউনিভার্সিটি এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনার চার্লসস্টনের রালফ এইচ জনসন ভিএ মেডিকেল সেন্টারে নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটে (আই. সি. ইউ) ক্লিনিক্যাল স্টাডি থেকে প্রকাশিত প্রাথমিক ফলাফলগুলি ইঙ্গিত দেয় যে যে কক্ষগুলিতে সাধারণ স্পর্শের পৃষ্ঠগুলি তামা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল সেখানে পৃষ্ঠের প্যাথোজেন বনাম নন-তামার কক্ষগুলিতে 97 শতাংশ হ্রাস প্রদর্শিত হয়েছিল এবং তামার আই. সি. ইউ কক্ষের রোগীদের হাসপাতালের অর্জিত সংক্রমণের তুলনায় নন-তামার আই. সি. ইউ কক্ষের রোগীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম ছিল। অ্যান্টি-ফাউলিং আবরণ সামুদ্রিক জৈব ফাউলিংকে জলে নিমজ্জিত কৃত্রিম পৃষ্ঠে অণুজীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের অবাঞ্ছিত গঠন হিসাবে বর্ণনা করা হয়। সামুদ্রিক জাহাজে জৈব দূষণের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সমস্যাজনক হতে পারে। ঐতিহ্যগতভাবে, বায়োসাইডস, একটি রাসায়নিক পদার্থ বা অণুজীব যা রাসায়নিক বা জৈবিক উপায়ে ক্ষতিকারক জীবের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সামুদ্রিক জৈব দূষণ প্রতিরোধের জন্য ব্যবহার করা হয়। বায়োসাইডস হয় কৃত্রিম হতে পারে, যেমন ট্রাইব্যুটাইলটিন (টিবিটি), অথবা প্রাকৃতিক, যা ব্যাকটেরিয়া বা উদ্ভিদ থেকে উদ্ভূত হয়। টিবিটি ঐতিহাসিকভাবে অ্যান্টি-ফাউলিং আবরণের জন্য ব্যবহৃত প্রধান বায়োসাইড ছিল, তবে আরও সম্প্রতি টিবিটি যৌগগুলিকে বিষাক্ত রাসায়নিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে যা মানুষ এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অর্গানাইজেশন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অ্যান্টি-ফাউলিং আবরণের প্রাথমিক নকশায় সক্রিয় উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল (যেমন। টিবিটি) সেই আবরণে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তারা সমুদ্রের জলে "ছড়িয়ে পড়ে", জাহাজের সাথে সংযুক্ত যে কোনও জীবাণু বা অন্যান্য সামুদ্রিক জীবনকে হত্যা করে। বায়োসাইডের মুক্তির হার অবশ্য অনিয়ন্ত্রিত এবং প্রায়শই দ্রুত হওয়ার প্রবণতা ছিল, সমস্ত বায়োসাইডের আবরণ থেকে বেরিয়ে আসার আগে আবরণটি কেবল 18 থেকে 24 মাসের জন্য কার্যকর ছিল। এই সমস্যাটি অবশ্য তথাকথিত স্ব-মসৃণ রং ব্যবহার করে সমাধান করা হয়েছিল, যেখানে সমুদ্রের জল রংয়ের পৃষ্ঠ স্তরের সাথে প্রতিক্রিয়া করার সাথে সাথে বায়োসাইডটি ধীর গতিতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। আরও সম্প্রতি, তামা-ভিত্তিক অ্যান্টি-ফাউলিং পেইন্টগুলি ব্যবহার করা হয়েছে কারণ এগুলি জলজ পরিবেশে টিবিটির চেয়ে কম বিষাক্ত, তবে কেবল সামুদ্রিক প্রাণীর বিরুদ্ধে কার্যকর, এবং এত বেশি আগাছার বৃদ্ধি নয়। নন-স্টিক আবরণে কোনও বায়োসাইড থাকে না, তবে অত্যন্ত পিচ্ছিল পৃষ্ঠ থাকে যা বেশিরভাগ ফাউলিং প্রতিরোধ করে এবং ছোট ফাউলিং পরিষ্কার করা সহজ করে তোলে। প্রাকৃতিক বায়োসাইডগুলি প্রবাল এবং স্পঞ্জের মতো সামুদ্রিক জীবের উপর পাওয়া যায় এবং কোনও পাত্রে প্রয়োগ করা হলে দূষিত হওয়া রোধ করে। হুল এবং সমুদ্রের জলের মধ্যে বৈদ্যুতিক চার্জের পার্থক্য তৈরি করা ফাউলিং প্রতিরোধের একটি সাধারণ অভ্যাস। এই প্রযুক্তিটি কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে, তবে সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ব্যয়বহুল হতে পারে। পরিশেষে, একটি আবরণে মাইক্রোস্কোপিক কাঁটা যোগ করা যেতে পারে, এবং দৈর্ঘ্য এবং বিতরণের উপর নির্ভর করে বেশিরভাগ জৈব ফাউলিংয়ের সংযুক্তি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা দেখানো হয়েছে। আরও দেখুন তথ্যসূত্র মাইক্রোবিয়াল বৃদ্ধি এবং পুষ্টি